Fransiskus Gultom dan Hernawaty

## THE EFFECT OF SARULLA NATURAL NANOZEOLITE ADDITION IN THE PREPARATION OF NANOCOMPOSITE FOAM POLYURETHANTSVIEWED FROM FTIR CHARACTERIZATION

## Oleh:
Fransiskus Gultom 1) dan Hernawaty 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
dan STKIP Riama, Medan 1,2)
E-mail: fransiskusgultom2277@gmail.com 1) dan hernawatysihotang1973@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The fabrication and characterization of polyurethane foam nanocomposites with the addition of Sarulla natural nanozeolite fillers has been investigated. The steps carried out in research on the manufacture of polyurethane foam nanocomposites are:  1)  Preparation  and  purification  of  natural  zeolites,  2)  Preparation  of nanozeolites, and 3) Preparation of polyurethane foam nanocomposites is carried out  using  an  in  situ  process  by  mixing  natural  nanozeolites  in  a  mixture  of polypropylene  glycol  and  toluene  diisocyanate.  The  results  of  the  particle  size analyzer  show  Sarulla  nanozeolite  particle  size  is  95.8  nm.  The  XRF  results showed that the main composition of Sarulla nanozeolites was SiO 2 (80.98%) and Al 2 O 3 (14.21%),  while  the  XRD  results  showed  that  Sarulla  nanozeolites  were Mordenite  types.  Variation  in  weight  ratio  of  nanozeolites  as  fillers  to polypropylene glycol and toluene diisocyanate is (0, 5, 10, 15, 20 and 25)%. The results  of  the  FTIR  spectrum  of  polyurethane  foam  and  polyurethane  foam nanocomposite  show  almost  the  same  functional  groups,  this  is  caused  by  the interaction that occurs between polyurethane foam and nanozeolite is a physical reaction.
Keywords : Nanocomposite, Polyurethane Foam, Natural Zeolite, and FTIR

## ABSTRAK
Pembuatan  dan  karakterisasi  nanokomposit  busa  poliuretan  dengan  penambahan pengisi  nanozeolit  alam  Sarulla  telah  diteliti.  Tahap  yang  dilakukan  dalam penelitian pada pembuatan nanokomposit busa poliuretan adalah: 1) Persiapan dan
pemurnian zeolit alam, 2) Pembuatan nanozeolit, dan 3) Pembuatan nanokomposit busa poliuretan  dilakukan  menggunakanproses in  situ dengan caramencampurkan nanozeolit alam pada campuran polipropilene glikol dan toluene diisosianat. Hasil analisis particle  size  analyzer menunjukkan  ukuran  partikel  nanozeolit  Sarulla adalah  95,8  nm.  Hasil  XRF  menunjukkan  bahwa  komposisi  utama  nanozeolit Sarulla  adalah  SiO 2 (80,98%)  dan  Al 2 O 3 (14,21%),  sementara  hasil  XRD menunjukkan  bahwa  nanozeolit  Sarulla  adalah  jenis  Mordenit.  Variasi perbandingan  persen  berat  nanozeolit  sebagai  bahan  pengisi  terhadap polipropilene  glikol  dan  toluene  diisosianat  adalah  (0,  5,  10,  15,  20  dan  25)%. Hasil  spektrum  FTIR  busa  poliuretan  dan  nanokomposit  busa  poliuretan menunjukkan gugus fungsi yang hampir sama, hal  ini diakibatkan oleh interaksi yang terjadi antara busa poliuretan dan nanozeolit adalah reaksi fisika.
Kata kunci : nanokomposit, busa poliuretan, zeolit alam,dan FTIR

## PENDAHULUAN
Polimer yang dapat dimanfaatkan  dan  dikembangkan sebagai bahan busa adalah poliuretan.  Poliuretan  selain  sebagai bahan  busa,  saat  ini  dimanfaatkan sebagai bahan elastomer, perekat dan pelapis.Busa poliuretan diklasifikasikan sebagai busa fleksibel,  semi-kaku  atau  kaku tergantung  pada  sifat  mekanik  dan
kerapatannya  (Cinelli, et  al .,  2013).
Busa  poliuretan  umumnya  tidak tahan  dengan  suhu  yang  tinggi  dan akan mengalami  degradasi,  sehingga diperlukan  usaha  untuk  mengatasi permasalahan  itu.  Berbagai  cara telah dilakukan untuk mengatasi sifat busa  poliuretan  yang  tidak  tahan terhadap  suhu  yang  tinggimisalnya memodifikasi busa poliuretan dengan
bahan  pengisi clay ,  CaCO 3 dan bentonit.  Xia  Cao, et  al., (2004) melaporkan  bahwa  pengisi  bentonit yang  ditambahkan  pada  poliuretan dapat meningkatkan Tg ( Temperature glass ) poliuretan sebesar  6ºC.  Disisi  lain  penelitian nano  komposit  busapoliuretan  telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti baik  dari  sifat  termal,  morfologi, mekanikdanperedamsuara ( sound damping )  dengan  menggunakan berbagai  pengisi  diantaran  yanano komposit clay dengan  poliuretan.
Sangram, et  al., (2014)  melaporkan bahwa  pengisi clay mampumem perkecil  pori-pori  dari  poliuretan sehingga  meningkatkan  sifat  termal secara signifikan dengan menggunakan TEM dan juga penelitian  ini  membuktikan  tidak
Fransiskus Gultom dan Hernawaty
adanya reaksi kimia akan tetapi anali saserapan  infra  merah  membuktikan adanya  interaksi  fisika  antara clay dan  poliuretan,  oleh  karena  itu peningkataninteraksi  fisika  pada konsentrasi clay tertentu yang ditambahkan  dapat  meningkatkan sifat  mekanik  terutama tensile strength (tegangan dan regangan). Pada  penelitian  ini  busa poliuretan dimodifikasi dengan penambahan pengisi nanozeolit yang bertujuan  agar  zeolit  terdistribusi merata pada busa poliuretan. Penggunaannan ozeolit sebagai pengisi dalam busapoliuretandi karenakan zeolit merupakan senyawa alumina  silikat  yang  tersusun  dari logam-logam seperti logam aluminium,  natrium,  besi,  dan sebagainya  tergantung  pada  jenis
zeolitnya(Makadia,  2000;  Cho, et al .,2000;  Paul, et al .,  2000).
Zeolitalam dibeberapa daerah
di Indonesia sangatbesar dan berpotensi  untuk  dikembangkan, zeolit  yang  sangatmelimpahtersebut, tersebar di berbagaidaerahdi pulauJawa, Sumatera, dan Sulawesi.Salah satusumberzeolitalam  yang  terdapat
di Propinsi Sumatera Utara adalah di daerahSarulla,  Kecamatan  Pahae, Kabupaten  Tapanuli  Utara,  Propinsi Sumatera  Utara.  Berdasarkan  hasil pemetaan  yang  dilakukan  jumlah cadanganzeolit  di  daerah  Sarulla, KecamatanPahae,
Kabupaten Tapanuli  Utara  berjumlah  3.340.000 ton (Balitbang  SU., 2006). Nanokompositbusapoliuretan dipreparasi dalam konsentrasipersenyang berbeda, dengan  harapan  diperoleh  material nanokompositbusapoliuretan yang
memiliki sifat termal yang lebih baik dari  material  asalnya,  disampingitu juga  akan  dilihat  perubahan  gugus yang  dihasil  kandari  reaksi  antara kedua  komponen.  Harapan  dari penelitianini adalah memberikanmasukanpada industri
furniture aplikasi matras.

## TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Poliuretan
Poliuretan  merupakan  bahan polimer  yang  mempunyai  ciri  khas gugus  fungsi  uretan  (-NHCOO-) dalam  rantai  utama  polimer.Gugus fungsi  uretan  dihasilkan  dari  reaksi antara  isosianat  dengan  senyawa
yang  mengandung  gugus  hidroksil (Ashida, 2007).
Secara  prinsip,  poliuretan dapat dibuat dengan cara mereaksikan dua bahan kimia reaktif yaitu  poliol  dengan  diisosianat,  dan biasanya ditambahkan sejumlah aditif untuk mengontrol proses reaksi dan  memodifikasi  produk  akhir (Woods,  1990).Secara  sederhana, reaksi pembentukan poliuretan dapat dituliskan sebagai berikut:
Gambar 1. Reaksi Pembentukan Poliuretan
Jenis isosianat, poliol ataupun pemanjang  rantai  yang  digunakan dalam  sintesis  poliuretan  akan memengaruhi  kecepatan  reaksi  dan sifat  dari  produk  akhir  yang dihasilkan. Poliol memberikan fleksibilitas yang tinggi pada struktur poliuretan  sehingga  poliol  disebut sebagai segmen lunak dari poliuretan.  Disisi  lain,  isosianat  dan pemanjang rantai memberikan kekakuan  atau  rigiditas  dalam struktur  poliuretan  sehingga  sering disebut sebagai segmen keras. Poliuretan adalah jenis
polimer  yang  sangat  unik  dan  luas pemakaiannya.Poliuretan  ditemukan pada  tahun  1937  oleh  Prof.  Otto Bayer  sebagai  pembentukserat  yang didesain  untuk  menandingi  serat nilon.Tetapi penelitian lebih lanjutmenunjukkan bahwa poliuretan bukan  saja  bisa  digunakan  sebagai serat, tapidapat juga digunakan untuk membuat  busa  ( foam )(sekitar  70%), bahan elastomer(karet/plastik), bahan perekat, dan pelapis ( coating ) (Goud,
et al ., 2006).
Berdasarkan  struktur  selnya, foam dibedakan  menjadi  dua,  yaitu: sel  tertutup  ( closed  cell )  dan  sel terbuka ( opened cell ). Foam struktur sel  tertutup  ( closed  cell )  tidak memiliki jaringan sel yang terhubung. Foam dengan  struktur  sel tertutup  merupakan  bahan  foam padat/ rigid  foam ( foam kaku  seperti pada insulasi kedap suara). Biasanya jenis foam ini  memiliki  kuat  tekan yang lebih tinggi karena strukturnya, memiliki  stabilitas  dimensi  yang lebih  tinggi,  serapan  air  rendah  dan
memiliki  kekuatan  yang  lebih  tinggi jika  dibandingkan foam sel  terbuka ( opened  cell ). Foam dengan struktur
sel terbuka ( opened cell )
mengandung  pori-pori  yang  saling terhubung  satu  sama  lainnya  untuk membentuk  jaringan  interkoneksi. Jenis foam ini  memiliki  kerapatan relatif lebih rendah dan penampilannya  seperti spons / flexible foam ( foam fleksibel  seperti  kasur busa,  alas  kursi  dan  jok  mobil) (Szycher, 2013).
Gambar 2. (a). Foam struktur sel terbuka ( open cell ) dan (b). Foam struktur sel tertutup ( closed cell ) (Szycher, 2013)

## 2.2. Zeolit Alam
Zeolit  alam  terbentuk  karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks  dari  batuan-batuan  yang mengalami berbagai macam perubahan  di  alam.  Para  ahli geokimia dan mineralogi memperkirakan bahwa zeolit merupakan  produk  gunung  berapi yang  membeku  menjadi  batuan
vulkanik, batuan sedimen dan batuan metamorfosa yang selanjutnya mengalami  proses  pelapukan  karena pengaruh  panas  dan  dingin  (Lestari, 2010).

## 2.3.  PembentukanBusa Poliuretan
Terdapat  dua  sistem  yang dapat  digunakan  untuk  membentuk poliuretan  yaitu:  sistem one-step
( one-shot  process )  dan  sistem two- step ( prepolymer  process ).  Sistem one-step ( one-shot process ) umumnya digunakan dalam pembentukan busa poliuretan, sedangkan sistem two-step ( prepolymer  process )  diaplikasikan pada produksi elastomer.
Reaksi-reaksi ini diilustrasikan pada Gambar 3. dan Gambar 4. di bawah ini:

## Gambar 3.  Reaksi gel (Edward, 1981)
Gambar  3. Reaksi  pembentukan  busa  poliuretan  a).reaksi blow -tahap  awal,  b). reaksi blow -tahap  dekomposisi),  dan  c).  reaksi blow -pembentukan urea (Edward, 1981).
2.4.  Zeolit
Mineral  zeolit  telah  dikenal sejak  tahun  1756  oleh  Cronstedt ketika  menemukan  Stilbit  yang  bila dipanaskan  seperti  batuan  mendidih
( boiling  stone )  karena  dehidrasi
molekul air yang dikandungnya.Pada tahun  1954  zeolit  diklasifikasi sebagai  golongan  mineral  tersendiri, yang  saat  itu  dikenal  sebagai molecular sieve materials .
Fransiskus Gultom dan Hernawaty
Aktivasi  secara  kimia  dapat juga  dilakukan  melalui  pencucian zeolit dengan larutan Na 2 EDTA atau asam-asam  anorganik  seperti:  HF, HCl dan H 2 SO 4 untuk menghilangkan oksida-oksida pengotor  yang  menutup  (Setiadi  dan Astri Pertiwi, 2007).
Gambar 4. Kristal zeolit tiga dimensi yang dibangun oleh tetrahedral  AlO 4 dan SiO 4

## Gambar 5 .  Struktur molekul zeolit
2.5.  Nanoteknologi
Nanoteknologi  adalah  ilmu dan  rekayasa  dalam  menciptakan material,struktur fungsional, maupun piranti alam skala nanometer.Material berukurannanometer memiliki sejumlah sifat  kimia dan fisika yang lebih  unggul  dari  materialberukuran besar  ( bulk ).Disamping  itu  material
dengan ukuran nanometer memilikisifat yang kayakarena menghasilkan  sifat  yang  tidak dimiliki  oleh  material  ukuranbesar.
Sejumlah sifat tersebut dapat diubah- ubah  dengan  melalui  pengontrolan ukuranmaterial,pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi permukaan, dan pengontrolaninteraksi  antar  partikel (Abdullah,  2009). Nanoteknologi merupakan
suatu  teknologi  yang  dihasilkan daripemanfaatan  sifat-sifat  molekul atau struktur atom apabila berukuran nanometer.  Jadi  apabilamolekul  atau struktur  dapat  dibuat  dalam  ukuran nanometer  maka  akan  dihasilkan sifat-sifatbaru yang luar  biasa. Sifat- sifat  baru  inilah  yang  dimanfaatkan untuk  keperluan  teknologisehingga teknologi  ini  disebut  nanoteknologi (Abdullah dan Khairurrijal, 2010).
2.6.  Karakterisasi Karakterisasi polimer merupakan  bagian  yang  sangat penting dalam suatu industri polimer guna  menentukan  aplikasi  dari polimer. Aplikasi polimer ini ditentukan  oleh  sifat  yang  dimiliki oleh  bahan  polimer  tersebut.  Dari hasil  pembuatan  sampel  nanozeolit alam,  maka  dilakukan  beberapa karakterisasi  meliputi:  analisis  PSA, XRD, dan SEM. Hasil nanokomposit
busa  poliuretan  dengan  bahan pengisi  nanozeolit  alam  maka dilakukananalisis FTIR.

## METODE PENELITIAN
Proses  Persiapan  dan  Pemurnian Zeolit Alam
Pada tahapan ini,sampel zeolit alam  diperoleh  dari  daerah  Sarulla,
Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli  Utara,  Propinsi  Sumatera
Utara.Sampel  zeolit  alam  Sarulla dilakukan peremukan ( crushing ) dan penggerusan ( grinding ) hingga berbentuk  serbuk  halus  sehingga lolos  pada  mata  ayakan  200  mesh (74  mikrometer).  Kemudian  di aktivasi dengan penambahan 300mllarutan HCl 0.05N, lalu diaduk sampai homogen dengan menggunakan magnetik stirer selama
1  jam  pada  suhu  70°C,  selanjutnya didiamkan  selama  1  malam.Setelah itu  disaring  dengan  menggunakan kertas  saring  dengan  tujuan  untuk memisahkan  larutan  HCl  dengan zeolit  alam,  kemudian  dilakukan pencucian ulang dengan
menggunakan  air  aquades  dan kembali  memisahkan  antara  zeolit alam  dengan  air  aquades  sampai diperoleh pH netral.
Peremukan ( crushing )
Penggerusan ( grinding )
Diayak lolos ukuran 200 mesh (74µm)
Proses pemurnian Zeolit alam 200 mesh (74 μ m)
Ditambahkan 300ml HCl 0,05N
Diaduk selama 1 jam pada suhu 70°C
Didiamkan semalam Zeolit dalam ukuran 200 mesh (74µm) Al Zeolit bebas pengotor pada unsur Al Zeolit alam Sarulla Disaring Pencucian
Gambar 6 . Diagram alir proses persiapan dan pemurnian zeolit alam
Proses Pembuatan Nanozeolit
Karakterisasi PSA XRD SEM Planetary ballmill PBM-4 Selama (21 jam) Zeolit dalam ukuran nano meter
Analisis Data
Zeolit 200 mesh (74µm)
Dipanaskan (suhu 105ºC, 2 jam)

## Didinginkan
Prosedur  yang  sama  diulangi sampai berat konstan
Disimpan dalam desikator
Gambar 7 . Diagram Alir Proses Pembuatan Nanozeolit
Proses Pembuatan Nanokomposit Busa Poliuretan
mix (30 detik, speed:100 rpm) Karakterisasi FTiR SEM Analisis Data PPG (60% wt) + 50% Nanozeolit (0 – 25% wt)
TDI (40% wt) + 50% Nanozeolit (0 – 25% wt)
mix (30 detik, speed:100 rpm)
Campuran homogen PPG + Nanozeolit
Campuran homogen TDI + Nanozeolit
mix (30 detik, speed:100 rpm) Campuran homogen PPG + TDI + Nanozeolit Cetakan Nanokomposit Busa Poliuretan Sifat mekanik Sifat Termal
Gambar  8 .  Diagram Alir Proses Pembuatan Nanokomposit  Busa Poliuretan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Nanozeolit
Zeolit  alam  yang  digunakan pada penelitian ini adalah zeolit alam yang  diperoleh  dari  daerah  Sarulla, Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli  Utara,  Propinsi  Sumatera Utara  dengan  ciri  fisik  berwarna putih  kecoklat-coklatan.  Sebagai salah satu material yang melimpah di alam,  zeolit  mengandung  berbagai material lain seperti air dan pengotor
dari  senyawa  organik.Oleh  karena itu, perlu dilakukan preparasi terhadap zeolit alam sebelum diaplikasikan.
Aktivasi  zeolit  secara  kimia dilakukan  dengan  tujuan  untuk membersihkan  permukaan  pori  dan membuang senyawa pengotor. Proses aktivasi zeolit dengan perlakuan  asam  HCl  menyebabkan zeolit  mengalami  dealuminasi  dan dekationisasi  yaitu keluarnya Al dan
kation-kation  dalam  kerangka  zeolit sertaberdampak terhadap bertambahnya  luas  permukaan  zeolit karena  berkurangnya  pengotor  yang menutupi  pori-pori  zeolit.  Luas permukaan yang bertambah diharapkan meningkatkan kemampuan  zeolit  dalam  proses penyerapan.

## 4.2.  Karakterisasi Nanozeolit
Zeolit alam sebelum preparasi ini dapat dilihat pada Gambar. di bawah ini.
Gambar 9 .a). Zeolit Alam dan b). Zeolit ukuran 200 mesh (74 mikrometer)
Gambar 10. Nanozeolit alam sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) aktivasi
Nanozeolit  yang  diperoleh
dengan ukuran partikel 95,8 nm atau lebih  rendah  dari  hasil  yang diperoleh beberapa peneliti sebelumnya,  diharapkan  dengan
semakin  kecil  ukuran  partikel  akan didapatkan  luas  permukaan  yang lebih  besar,  yang  mana  dengan  luas permukaan  yang  lebih  besar  pada zeolit  ini  akan  terjadi  penyebaran
Fransiskus Gultom dan Hernawaty
yang lebih baik dalam penggunaannya sebagai bahan pengisi pada busa poliuretan, karena Fatimah dan Wijaya (2006) menyatakan  dengan  memanfaatkan bahan pengisi dalam ukuran
nanometer  akan  memberikan  hasil yang  lebih  baik  dibandingkan  bila menggunakan  bahan  pengisi  dalam ukuran mikrometer.

## 4.3.  Karakterisasi dengan FTIR
Adapun  hasil  karakterisasi  busa  poliuretan  dan  nanokomposit  busa poliuretan ditunjukkan pada Gambar di bawah.
Gambar 11. Spektum FT-IR busa poliuretan dan nanokomposit busa poliuretan
Tabel 1 . Daerah serapan untuk busa poliuretan dengan nanokomposit busa
poliuretan Gugus Fungsi Bilangan Gelombang cm -1 Busa Poliuretan Nanokomposit Busa Poliuretan N-H C-H (alkana) C=O 3120,82dan 3352,28 2927,94 dan 2970,38 1724,36 3120,82 dan 3344,57 2924,09 dan 2970,38 1720,50

## C=C (TDI)
C-H (aromatik) C=N 1543,05 dan 1597,06 763,81;821,68 dan 941, 26 1087,85; 1230,58 dan 1311,59 1543,05 dan 1600,92 763,81; 817,82 dan 933,55 1234,44 dan 1311,59 Hasil  karakterisasi  dengan menggunakan spektrum IR
padadaerah  serapan  hampir  sama, yaitu  3120,82cm -1 dan  3352,28cm -1 untuk  busa  poliuretan,  3120,82cm -
1 dan 3344,57cm -1 untuk nanokomposit busa poliuretanmerupakan gugus N- H.Serapan  pada  daerah  2927,94cm -
1 dan 2970,38cm -1 untuk busa poliuretan, 2924,09cm -1 dan 2970,38cm -1 untuk  nanokomposit busa poliuretan merupakan gugus C- H (alkana). Serapan pada daerah1724,36cm -1 dan  1720,5cm -
1 merupakan gugus C=O dari senyawa amida.Pada
daerah
serapan1543,05cm -1 dan  1597,06cm -
1
merupakan gugus C=C dari TDI.Serapan pada daerah 1087,85cm -1 ; 1230,58cm -1 ; 1311,59cm -1 ; 1234,44cm -1 dan
1311,59cm -1 merupakan  serapan gugus C=N dari senyawa isosianat.
Permukaan zeolit pada umumnya mengandung gugus hidroksil, T-OH (T = Si, Al, dan P). Berdasarkan reaktivitas
gugus hidroksil,  maka  diperkirakan  dapat terbentuk  ikatan  hidrogen  dengan gugus  -N-H  yang  terdapat  pada rantai poliuretan.
Gambar 12. Kemungkinan a) interaksi fisika, b) interaksi fisika yang terjadi antara zeolit dan poliuretan
Fransiskus Gultom dan Hernawaty
Spektrum FTIR dari poliuretan  pada  Gambar  (pita  biru), menunjukkan  bahwa  terdapat  N-H
stretching sebagai  vibrasi  uretan pada  3100-3300  cm -1 dan  puncak terpecah  menjadi  2  pita,  yang disebabkan oleh interaksi intermolekuler  yang  terjadi  dalam uretan, yakni interaksi ikatan hidrogen  antara  gugus  C=O  dari uretan  dengan  gugus  N-H  dari molekul  uretan  lainnya.  Sedangkan untuk  karakterisasi  nanokomposit busa poliuretan dengan menggunakan  FTIR  dilakukan  guna mengetahui  perubahan  lingkungan kimia  yang  terjadi  antara  rantai poliuretan  dengan  kristal  zeolit.
Gambar  (pita  merah  dibandingkan dengan  pita  biru)  menunjukkan bahwa terjadi interaksi fisika, yakni
interaksi  ikatan  hidrogen  antara gugus -N-H dari rantai uretan dengan gugus  OH  dari  zeolit  (interaksi ditunjukkan oleh Gambar a). Puncak dengan  intensitas  rendah  pada bilangan  gelombang  3220  cm -1
merupakan refleksi dari berlangsungnya interaksi tersebut.Terdapatnya perubahan intensitas  dari  beberapa  puncak sebelum  dan  sesudah  penambahan nanozeolit  kemungkinan  disebabkan oleh adanya pembentukan crosslinking poliuretan yang disebabkan oleh penambahan nanozeolit sebagai bahan pengisi.

## SIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  penulis sajikan  dalam  tulisan  ini  adalah bahwa  pembuatan  nanokomposit busa  poliuretan  dengan  penambahan pengisi nanozeolit alam Sarulla dapat meningkatkan sifat mekanik nanokomposit busa poliuretan. Peningkatan sifat mekanik nanokomposit busa poliuretan diperoleh  pada  nilai  optimum  20% yaitu  hasil  spektrum  FTIR  busa poliuretan  dan  nanokomposit  busa poliuretan menunjukkan gugus fungsi  yang  hampir  sama,  hal  ini diakibatkan  oleh  interaksi  yang terjadi  antara  busa  poliuretan  dan nanozeolit adalah reaksi fisika.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,    Mikrajuddin.  2009.
Pengantar Nanosains. Penerbit ITB. Bandung. Academie des Science dan Academie des Technologies, 2004. Nanoscience, Nanotechnologies, RST No.18. http://www/academies cience.fr/publications/ rapports/rapportsht/ml/RST1
8htm,  diakses  tanggal  17
Agustus 2014.
Adebajo  MO.,  Long  MA,  dan  Frost RL., 2004. Spectroscopic and XRD  characterization  of zeolite catalysts active for the oxidative methylation of benzene with methane. Spectrochim  Acta  A Mol Biomol Spectrosc. 60(4):791-9. Aini,  Mukharomah  Nur  dan  Lies Indriati.  2007. Proses Pemutihan  Zeolit  Sebagai Bahan  Pengisi  Kertas .  BS,
Vol. 42, No. I, Juni 2007 : 23
- 28.
Akimkhan,  MA.,  2012, Structural and Ion-Exchange Properties of  natural  Zeolite ,  InTech, http://dx.doi.org/10.5772/516 82, diakses tanggal 11Desember  2015. Anisah,  S.,  Sakti,  Y.  M.,  dan Sumarno.  2013. Pengaruh Penggunaan  Blowing  Agent Methylene Cloride dan Karbondioksida Terhadap Struktur  Polyurethane  Foam . Jurnal Teknik Pomits. Vol. 1, No. 1; 1-3. Arryanto, Y., Amini, S., dan Rosyid, M.F.,  2007. IPTEK  Nano  di Indonesia. Terobosan, Peluang,  dan  Strategi .  Edisi 1, 12-35. Diglossia.Yogyakarta. BadanPenelitiandanPengembangan Provinsi Sumatera Utara.2006. Kajian  Bahan Galian Zeolit Untuk Dimanfaatkan Sebagai Bahan Baku Pupuk. Medan. Bukit,  Nurdin  dan  Rugaya.2009. Sintesis  carbon  dari  limbah Perkebunan  Disertai  Analisis Penggunaannya Sebagai Filer Material Kompon Karet dan  Breket  Arang .    Laporan
Penelitian  Hibah  Bersaing DIKTI.
Bukit,  Nurdin.  2011. Pengolahan Zeolit  Alam  Sebagai  Bahan Pengisi Nano Komposit Polipropilena  dan  Karet Alam SIR-20 Dengan Kompatibelizer Anhidrida Maleat – Grafted- Polipropilena .Disertasi.Univ ersitas SumateraUtara. Medan. Bussaya  Rattanasupa  dan  Wirunya Keawwattana. 2007. The Development of Rubber Compound  based  on  Natural Rubber  (NR)  and  Ethylene- Propylene-  Diene-Monomer (EPDM) Rubber for Playground  Rubber  Mat. Kasetsart  Journal  (Nat.  Sci.) 41 : 239 – 247.
Cinelli, P., Anguillesi, I dan Lazzeri, A.,  2013. Green  Synthesis  of
Fransiskus Gultom dan Hernawaty
Flexible Polyurethane Foams from Liquefied Lignin .European Polymer Journal. 49: 1174 – 1184. Ciobanu, C.L., Cook, N.J., Pring, A., Damian,  G.,  and  Capraru  N., 2008. Another look at nagyagite  from  the  type locality, Sacarimb, Romania .Replacement, chemical variation and petrogenetic implications. Mineralogy and Petrology 93, 273-307. Cowd,  M.A.,  1991. Kimia  Polimer . Terjemahan  Harry  Firman.
ITB. Bandung.
Eddiyanto. 2007. The Functionalisation of Polymers, Reactive Processing,  Sructure  and Performance Characteristics. Doctor,s Disertasion of Aston University, 10 August 2007. Graeme  J.  Millar,  Abigail  Winnett, Travis Thompson, dan Sara J. Couperthwaite. 2016. Equilibrium studies of ammonium  exchange  with Australian naturalzeolites . Journal  of  Water  Process Engineering 9 (2016) 47 – 57. Gultom Fransiskus, 2015. Preparation and Characterization  of  Polyol Natural  Rubber  Latex  Based Polyurethane  Foam.  Agrium ISSN 0852-1077 (Print) ISSN 2442-7306 (Online).April 2015 Volume 19 No.2. Gultom Fransiskus, 2015. Preparation of Sarulla Natural  Nanozeolite  as  a Filler for Polyurethane Foam Polymer. Agrium ISSN 0852- 1077 (Print) ISSN 2442-7306 (Online) Oktober 2015 Volume 19 No.3. Gultom Fransiskus, Basuki Wirjosentono, Thamrin, Hamonangan Nainggolan, dan Eddiyanto. 2015. Preparation and Characterization from Natural  Zeolite  Sarulla  of North Sumatera Polyurethane  Nanocomposite Foams. Chemistry and Materials Research.ISSN 2224-  3224  (Print)  ISSN 2225-  0956  (Online).Vol.7 No.10, 2015. Gultom Fransiskus, Basuki Wirjosentono, Thamrin, Hamonangan Nainggolan, dan Eddiyanto. 2016. Preparation and characterization  of  North Sumatera natural zeolitepolyurethane nanocomposite  foams  for light-weight engineering materials. Procedia Chemistry 19 ( 2016 ) 1007 –
1013.  Available  online  at www.sciencedirect.com .Scie nceDirect.Elsevier. Gultom Fransiskus, Basuki Wirjosentono, Thamrin, Hamonangan Nainggolan, dan Eddiyanto. 2016. Preparasi Zeolit Alam Sarulla Kecamatan  Pahae  Kabupaten TapanuliUtara Propinsi
Sumatera Utara Sebagai Bahan Pengisi Dalam AplikasiNanokomposit  Busa Poliuretan. Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia 2016.ISBN : 978-602-432-004-2. Gultom  Fransiskus,  2019.  Pengaruh Penambahan Nanozeolit Alam Dalam Preparasi Nanokomposit Foam Poliuretan  Terhadap  Sifat Mekanik. JURNAL DARMA AGUNG  Volume  XXVII,
Nomor  3,  Desember  2019: 1179 – 1190. https://jurnal.darmaagung.ac.i d/index.php/jurnaluda/article/ view/377/351 .p-ISSN  0852-
7296  (Print)    e-ISSN  2654- 3915(Online).
Szycher,  Michael.  2013. Szycher’s Handbook  Of  Polyurethanes Second  Edition .  CRC.Press. New York.
Thamrin, 2003. Saling Tembus Polimer Antara Karet Alam(Sir – 20) Dan Poliuretan Thermoplastik . Jurnal  Sains  Kimia  (Journal Of Chemical Science). Volume 7, 2003.ISSN : 1410 – 5152.